94 Cämentfahrikation. 



eiserne Platten gegossen, nach der Abkülilung fein ge- 

 mahlen und in einem gusseisernen Kessel aufgelöst. Zum 

 Anstriche wird eine sehr verdünnte Lösung 5 — 6 Mal 

 aufgetragen. {Ztschr. des Ver. deutscher Ingenieure. Bd. 9.) 



B. 



Cäiueiitfabrikatioii. 



Grüneberg beschreibt eine nach dem Bleibtreu- 

 schen Principe arbeitende Cämentfabrik bei Misdroy auf 

 der Insel Wollin. Die in der Nähe der Fabrik gewonnene 

 Kreide wird gleichmässig einem kreisförmigen, nach der 

 Mitte zu sich kegelförmig erhebenden, mit etwa 12 Zoll 

 hohen Rande umgebenen Schlämmheerd zugeführt, auf 

 dem sich ein Rahmenwerk an einer verticalen Welle mit 

 einer Geschwindigkeit von 60 Umdrehungen in der Minute 

 bewegt. Ein continuirlich zufliessender Wasserstrahl bildet 

 mit der Kreide eine milchartige Flüssigkeit, die durch 

 das Rahmenwerk mit in Rotation versetzt wird. Von 

 dem Schlämmherde gelangt die Kreidemilch durch ein 

 Sieb nach 12 Zoll breiten, 8 Zoll tiefen Canälen von 

 einigen 100 Fuss Länge, in denen sich die schAverei'en 

 sandigen Theile absetzen und von hier nach 50 Fuss 

 langen, 20 Fuss breiten und 8 Fuss tiefen in Cäment- 

 mauerwerk aufgeführten Schlammbassins. Das Absetzen 

 der Schlemmkreide in diesen dauert 10 Tage bis 4 Wochen, 

 je nachdem die Luft mehr oder weniger ruhig ist. Der 

 aus der Umgegend von Stettin bezogene Thon wird in 

 Trockenhäusern getrocknet und dann zu einem ganz 

 feinem Pulver gemahlen. Dieses Pulver wird mit der 

 geschlämmten Kreide gemengt, circa 2 Raumtheile Kreide- 

 brei mit 1 Raumtheil gemahlenen Thones; das genaue 

 Verhältniss wird nach einer Probe festgestellt, die für 

 jedes Schlämmbassin gemacht wird. Zur innigen Ver- 

 mengung werden Thonsclineider angewendet, zur besseren 

 Versteifung wird nach Bedürfniss noch gemahlene und 

 nur getrocknete Cämentmischung zugesetzt. Die Thon- 

 sclineider pressen die Cämentmischung durch einen circa 

 8 Zoll breiten und 5 Zoll hohen eisernen Canal nach 

 aussen, wo dieselbe mittelst Draht in Ziegel abgeschnitten 

 wird. Diese Ziegel werden im Sommer in Trockenhäusern 

 getrocknet, was je nach den Witterungsverhältnissen drei 

 Tage bis vier Wochen erfordert. Die getrocknete IMasse 

 wird auf Schienenwegen nach den Brennöfen geführt. 



Die Oefen bestehen aus 2 Fuss starkem Mauer werke, 



